# 목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20250515, 시행일자=20250515, 소관부처=산림청)
행정규칙번호: 2025-51
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20250515
발령번호: 2025-51
시행일자: 20250515
소관부처: 산림청
담당부서기관: 산림청(목재산업과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 목재제품의 안전성 평가 등 수수료를 정함을 목적으로 한다.', '제2조(수수료) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제42조에 따라 납부해야 하는 목재제품에 관련 수수료는 다음 각 호와 같다.1. 법 제17조제1항에 따른 목재제품의 안전성평가에 관한 수수료는 별표 1과 같다.2. 법 제18조제2항에 따른 목재제품의 신기술지정 수수료는 별표 2와 같다.3. 법 제20조제2항에 따른 목재제품의 규격ㆍ품질검사에 관한 수수료는 별표 3과 같다.', '제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙산림청고시 제2025-51호

  목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2025년 5월 15일

        산림청장

목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시 일부개정

목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 중 "대하여2021년 1월 1일"을 "대하여 2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

[별지 생략]

          부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 목재제품의 안전성평가에 관한 수수료

【별표 1】

목재제품의 안전성평가에 관한 수수료

┌─────────┬──────────────────────────────────────┐

│구 분             │금 액                                                                       │

┝━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│ 가. 현장시료채취 │ 1) 출장비는 「공무원 여비규정」에 따른 5급 공무원 상당의 일비?            │

│     출장 비용    │식비?숙박비?교통비 지급기준을 적용한다.                                   │

│                  │ 2) 출장기간은 실제 시료채취에 소요되는 기간과 목적지까지의                 │

│                  │왕복에 필요한 기간을 적용하고, 출장 인원은 2명으로 한다.                    │

├─────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 나. 시험검사비용 │                                                                            │

│                  │  ※ 부가세 별도                                                            │

│                  │┌──────────────────┬───┬───────┐            │

│                  ││항 목 별                            │단위  │수수료(원)    │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││폼알데하이드 방출량                 │1성분 │195,410       │            │

│                  │├───────┬──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││무기분석      │시료제조            │1성분 │41,660        │            │

│                  ││              ├──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││              │황                  │1성분 │58,260        │            │

│                  ││              ├──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││              │질소                │1성분 │58,260        │            │

│                  ││              ├──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││              │염소                │1성분 │118,270       │            │

│                  │├───────┼──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││무기금속 분석 │시료제조            │1성분 │30,000        │            │

│                  ││              ├──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││              │무기금속시험        │1성분 │10,000        │            │

│                  ││              │(카드뮴, 구리, 비소 │      │              │            │

│                  ││              │ 수은, 납, 니켈)    │      │              │            │

│                  │├───────┴──────────┼───┼───────┤            │

│                  ││세슘방사능(Cs-137, Cs-134)          │1성분 │시험전문기관  │            │

│                  ││                                    │      │수수료 적용　 │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││톨루엔                              │1성분 │61,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││벤젠                                │1성분 │61,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││에틸벤젠                            │1성분 │61,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││크실렌(자일렌)                      │1성분 │61,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││폴리클로리네이티드비페닐            │1성분 │84,220        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││유기인화합물                        │1성분 │81,450        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││페놀                                │1성분 │53,710        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││벤조(a)피렌                         │1성분 │86,720        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││트리클로로에틸렌                    │1성분 │51,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││테트라클로로에틸렌                  │1성분 │51,210        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││프탈레이트(DEHP, DBP, BBP)          │1성분 │135,630       │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││폴리브롬화비페닐(PBBs)              │1성분 │41,080        │            │

│                  │├──────────────────┼───┼───────┤            │

│                  ││폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs)       │1성분 │41,080        │            │

│                  │└──────────────────┴───┴───────┘            │

│                  │  비고 : 위에서 정하지 않은 항목의 시험검사 수수료는 유사 항목 또는 관련기관│

│                  │의 수수료를 참고하여 적용할 수 있다.                                        │

├─────────┼──────────────────────────────────────┤

│ 다. 평가심사비용 │1,000,000원                                                                 │

└─────────┴──────────────────────────────────────┘

별표 0002: 신기술 및 신제품 인증 수수료 상한선

【별표 2】

    신기술 및 신제품 인증 수수료 상한선                                   

    ※ 부가세 별도                                                        

  ┌────────────────┬────────────────┐  

  │구     분                       │수수료(기술 또는 제품 건당)     │  

  ├────────────────┼────────┬───────┤  

  │신기술 및 신제품 인증           │서류ㆍ면접 심사 │100만원       │  

  │                                ├────────┼───────┤  

  │                                │현장 심사       │100만원 또는  │  

  │                                │                │실비정산 가능 │  

  │                                ├────────┼───────┤  

  │                                │종합 심사       │100만원       │  

  ├────────────────┼────────┼───────┤  

  │신기술 및 신제품 인증 유효기간  │서류ㆍ면접 심사 │100만원       │  

  │연장                            │                │              │  

  ├────────────────┼────────┴───────┤  

  │신기술적용제품 확인*            │100만원                         │  

  └────────────────┴────────────────┘  

   * ‘신기술 적용제품 확인’제도가 있는 인증에 한함                      

별표 0003: 목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료

【별표 3】

목재제품의 규격ㆍ품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도

┌────────────────────────────────┬─────┬─────┐

│품  목  별                                                      │단 위     │수수료(원)│

┝━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥

│ 제재목             │소 계                                     │          │315,720   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │육안등급      │전수                      │1일당     │120,040   │

│                    │              │                          │(1시간당) │(15,000)  │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │샘플                      │1건당     │3,570     │

│                    ├───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│                    │치수                                      │1건당     │7,510     │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │함수율                                    │1건당     │30,950    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │휨탄성계수                                │1건당     │15,370    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │수종                                      │1건당     │138,280   │

├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┤

│방부목재            │ACQ-1                                     │1건당     │111,100   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │ACQ-2                                     │1건당     │111,100   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CCFZ                                      │1건당     │ 35,900   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CUAZ-1                                    │1건당     │109,400   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CUAZ-2                                    │1건당     │ 69,700   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CUAZ-3                                    │1건당     │126,100   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CuHDO-1                                   │1건당     │109,400   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CuHDO-2                                   │1건당     │109,400   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │CuHDO-3                                   │1건당     │ 69,700   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │Tebuconazole,                             │1건당     │171,200   │

│                    │Propiconazole, IPBC                       │          │          │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │MCQ                                       │1건당     │111,100   │

├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┤

│난연목재            │소 계                                     │          │1,103,370 │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │치수                                      │1건당     │7,510     │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │함수율                                    │1건당     │28,000    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │총방출열량(최대열방출율)                  │1건당     │508,010   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │가스유해성                                │1건당     │239,150   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │철부식성                                  │1건당     │223,330   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │흡습성                                    │1건당     │97,370    │

├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┤

│목재 플라스틱 복합재│소  계                                    │          │3,270,420 │

│(WPC)               ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │전처리                                    │1건당     │62,840    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │비중                                      │1건당     │15,670    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │최대 굴곡하중                             │1건당     │23,970    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │굴곡 크리프변형                           │1건당     │124,600   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │충격저항성    │실온                      │1건당     │8,620     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │저온                      │1건당     │53,310    │

│                    ├───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│                    │충격강도                                  │1건당     │9,270     │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │뒤틀림성                                  │1건당     │85,350    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │나사못유지력                              │1건당     │31,300    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │미끄럼 저항성                             │1건당     │76,280    │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │수분흡수율    │A법                       │1건당     │45,160    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │B법                       │1건당     │98,610    │

│                    ├───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│                    │동결융해                                  │1건당     │216,170   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │길이선열팽창계수                          │1건당     │270,630   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내후성                                    │1건당     │1,919,320 │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │유해물질 용출시험                         │1건당     │71,910    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │폼알데하이드 방출량                       │1건당     │90,960    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │방염성                                    │1건당     │66,450    │

├──────────┼───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│집성재              │구조용집성재  │소  계                    │          │495,870   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │침지박리시험              │1건당     │17,130    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │삶음박리시험              │1건당     │17,010    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │블록전단시험              │1건당     │9,410     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │목파율                    │1건당     │9,410     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │14,270    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨강도(실대재, 대형시험편)│1건당     │191,890   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │수장용집성재, │소  계                    │          │294,110   │

│                    │집성판        ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │육안등급                  │1건당     │7,140     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │침지박리시험              │1건당     │17,130    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │블록전단시험              │1건당     │9,410     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │목파율                    │1건당     │9,410     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │14,270    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

├──────────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│합  판              │보통합판      │소  계                    │          │366,040   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │표면 가공 합판│소  계                    │          │626,640   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │도막 또는 피복재료와      │1건당     │45,580    │

│                    │              │바탕합판의 접착성         │          │          │

│                    │              │(평면인장시험)            │          │          │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내후성(한열반복시험)      │1건당     │46,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내마모성                  │1건당     │141,130   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내변퇴색성                │1건당     │27,580    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │천연 무늬     │소  계                    │          │412,350   │

│                    │치장 합판     ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내후성(한열반복시험)      │1건당     │46,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │콘크리트      │소  계                    │          │488,690   │

│                    │거푸집용      ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │합판          │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨강성변형량              │1건당     │15,110    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │도막 또는 피복재료와      │1건당     │45,580    │

│                    │              │바탕합판의 접착성         │          │          │

│                    │              │(평면인장시험)            │          │          │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내후성(한열반복시험)      │1건당     │46,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내알칼리성                │1건당     │15,650    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │구조용 합판   │ 소  계                   │          │441,140   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨강도                    │1건당     │15,370    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨탄성계수                │1건당     │15,370    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │못접합부 전단내력         │1건당     │39,640    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │못인발저항                │1건당     │4,720     │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │코어합판      │소  계                    │          │366,040   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │포장용 합판   │소  계                    │          │366,040   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(인장전단접착력)    │1건당     │38,320    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │접착성(침지박리접착력)    │1건당     │60,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │수종                      │1건당     │138,280   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

├──────────┼───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│ 파티클보드         │파티클보드                                │1건당     │279,810   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │구조용        │소  계                    │          │452,690   │

│                    │파티클보드    ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │치수                      │1건당     │7,510     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │밀도                      │1건당     │9,010     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │30,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨강도                    │1건당     │15,370    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │습윤 시 휨강도            │1건당     │45,950    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │휨탄성계수                │1건당     │15,370    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │흡수두께팽창율            │1건당     │47,380    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │박리강도                  │1건당     │16,020    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │삶은박리강도              │1건당     │70,830    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │폼알데하이드 방출량       │1건당     │90,960    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │못머리관통력              │1건당     │51,670    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │못측면저항력              │1건당     │51,670    │

├──────────┴───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│ 섬유판                                                         │1건당     │279,810   │

├──────────┬─────────────────────┼─────┼─────┤

│배향성 스트랜드보드 │소  계                                    │          │326,000   │

│(OSB)               ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │치수/직각도                               │1건당     │15,010    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │밀도                                      │1건당     │9,050     │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │함수율                                    │1건당     │30,950    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │폼알데하이드 방출량                       │1건당     │90,960    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │휨강도                                    │1건당     │22,900    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │휨탄성계수                                │1건당     │22,900    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │박리강도                                  │1건당     │16,020    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │두께팽창률                                │1건당     │47,380    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │삶음시험후 박리강도                       │1건당     │70,830    │

├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┤

│목질바닥재          │소  계                                    │          │1,065,610 │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │치수(이음매 단차 포함)                    │1건당     │7,510     │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │접착성(내수)                              │1건당     │98,340    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │휨강도                                    │1건당     │22,870    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │습윤 시 휨강도                            │1건당     │45,950    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │평면인장강도                              │1건당     │45,580    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │함수율(건량)                              │1건당     │27,950    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │흡수두께팽창율                            │1건당     │47,380    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │치수변화율                                │1건당     │287,480   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내산성시험                                │1건당     │15,530    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내알칼리시험                              │1건당     │15,650    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내시너시험                                │1건당     │15,610    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │습열성시험                                │1건당     │15,100    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내변퇴색성시험                            │1건당     │27,580    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내한성시험                                │1건당     │46,310    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내열성시험                                │1건당     │32,960    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내오염성시험                              │1건당     │15,650    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내마모성시험                              │1건당     │141,130   │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │도막밀착력시험                            │1건당     │16,450    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내충격성시험                              │1건당     │20,600    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │내긁힘성시험                              │1건당     │29,020    │

│                    ├─────────────────────┼─────┼─────┤

│                    │폼알데하이드 방출량                       │1건당     │90,960    │

├──────────┼─────────────────────┼─────┼─────┤

│목재펠릿            │소  계                                    │          │848,100   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │일반분석      │시료제조                  │1건당     │20,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │크기 및 길이              │1건당     │21,150    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │21,030    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분                      │1건당     │19,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(고위)              │1건당     │41,440    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │내구성                    │1건당     │41,250    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │겉보기밀도                │1건당     │52,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │미세분                    │1건당     │65,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(저위)              │1건당     │120,730   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기분석      │시료제조                  │1건당     │41,660    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │황                        │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │질소                      │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │염소                      │1건당     │118,270   │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │시료제조                  │1건당     │30,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │무기금속시험              │1건당     │10,000    │

│                    │              │(1원소 기준)              │          │          │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │회분용융      │시료제조                  │1건당     │42,630    │

│                    │거동온도      ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분용융                  │1건당     │86,030    │

│                    │              │거동온도                  │          │          │

├──────────┼───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│목재칩              │소  계                                    │          │709,510   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │일반분석      │시료제조                  │1건당     │20,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │크기 및 미세분            │1건당     │30,610    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │21,030    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분                      │1건당     │19,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │겉보기밀도                │1건당     │52,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(저위)              │1건당     │120,730   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기분석      │시료제조                  │1건당     │41,660    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │황                        │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │질소                      │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │염소                      │1건당     │118,270   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기금속분석  │시료제조                  │1건당     │30,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │무기금속시험              │1건당     │10,000    │

│                    │              │(1원소 기준)              │          │          │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │회분용융      │시료제조                  │1건당     │42,630    │

│                    │거동온도      ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분용융                  │1건당     │86,030    │

│                    │              │거동온도                  │          │          │

├──────────┼───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│목재브리켓          │소  계                                    │          │541,550   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │일반분석      │시료제조                  │1건당     │20,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │크기 및 길이              │1건당     │21,150    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │밀도                      │1건당     │22,520    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │21,030    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분                      │1건당     │19,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(저위)              │1건당     │120,730   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기분석      │시료제조                  │1건당     │41,660    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │황                        │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │질소                      │1건당     │58,260    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │염소                      │1건당     │118,270   │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기금속분석  │시료제조                  │1건당     │30,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │무기금속시험              │1건당     │10,000    │

│                    │              │(1원소 기준)              │          │          │

├──────────┼───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│성형숯              │소 계                                     │          │294,910   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │일반분석      │시료제조                  │1건당     │20,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │구멍수, 크기 및 무게      │1건당     │8,740     │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │21,030    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분                      │1건당     │19,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(고위)              │1건당     │41,440    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │고정탄소                  │1건당     │19,110    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │착화성                    │1건당     │15,000    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │황 분석       │시료제조                  │1건당     │41,660    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │황                        │1건당     │58,260    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기금속분석  │시료제조                  │1건당     │30,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │질산바륨                  │1건당     │10,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │무기금속시험              │1건당     │10,000    │

│                    │              │(1원소 기준)              │          │          │

├──────────┼───────┴─────────────┼─────┼─────┤

│숯                  │소 계                                     │          │142,140   │

│                    ├───────┬─────────────┼─────┼─────┤

│                    │일반분석      │시료제조                  │1건당     │20,360    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │함수율                    │1건당     │21,030    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │회분                      │1건당     │19,310    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │발열량(고위)              │1건당     │41,440    │

│                    ├───────┼─────────────┼─────┼─────┤

│                    │무기금속분석  │시료제조                  │1건당     │30,000    │

│                    │              ├─────────────┼─────┼─────┤

│                    │              │무기금속시험              │1건당     │10,000    │

│                    │              │(1원소 기준)              │          │          │

└──────────┴───────┴─────────────┴─────┴─────┘

※ 위에서 정하지 않은 검사항목의 수수료는 유사항목의 수수료를 적용할 수 있다. 

※ 현장검사에 필요한 교통비 및 숙박비는 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 하며,「공무원 여비규정」을 준용한다.


부칙

['부칙 1. (시행일) 이 고시는 공포일로부터 시행한다.2. 이 고시 시행과 동시에 산림청고시 제2014-8호(2014.1.23, 목재제품의 규격ㆍ품질검사에 관한 수수료)를 폐지한다.', '부칙 1. (시행일) 이 고시는 공포일로부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. ', '        부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20150128', '20151230', '20160729', '20201222', '20250515'] (공포번호: ['2015-10', '2015-106', '2016-68', '2020-77', '2025-51'])